有研究表明,具 有良好弹性、一定硬度的微球,经注射后多分布于靶 血管近端,而弹性差、易破碎的微球,则易扩散至血 管远端,可能会造成肿瘤栓塞 不完 实验中,PVA 微球在外力作用下发生形变,撤去压力后, 形状逐渐恢复。在压力-位移图中,加压过程曲线和 去除压力过程曲线基本对称,说明 PVA 微球在受压 缩形变后,可恢复原状,也说明微球压缩后没有破 裂,因为微球如果发生破裂或破损,曲线两端会出现 明显的不对称性。 在临床应用前,评价微球通过导管的性能是十分必要的,这是因为如果微球不能顺利通过导管,造 成导管阻塞,不仅会增加导管内的压力,还会给继续 注射带来困难,同时,若压力升高过快,则可能引起 导管中微球的返流,破坏导管甚至引起异位栓塞。 文献中对微球通过导管的评价方法通常是定性 的,例如:将一定粒径的微球与造影剂等混悬均匀 后,推注到一定内径的导管中,评价其通过的成功或 失败情况 [11 12]。本文设计了一种装置,可以模拟栓 塞推注微球的过程并实时测定推注压力,从而定量 地评价微球通过导管的难易。 微球在注射液中的混悬程度对其能否顺利通过 导管有很大影响,混悬液中造影剂与生理盐水的比 例尤为关键。在PVA 颗粒栓塞的动物模型试验和 临床研究中,混悬注射液中造影剂与生理盐水的比 例常采用 。本实验自制PVA- Ms 在体积比为 的注射液中混悬性不佳,可能是由于 PVA-Ms PVA颗粒的比重更大,我们采用造 影剂与生理盐水的体积比为 OsugaK,Maeda N,Hi gashihara H,et al Current st atus em-bol liver umorembol izat ion Oncol,2012,17(4) ZhangJ,Yuan K,Wang YP,et al Preparat ion pHrespon- sive behavi vinyl alcohol acrylic acid) full-I PN hydrogels BioactCompat Polym,2007,22 HanXZ,Chen SS,Hu XG. Contr oll ed-rel ease erti izerencapsu- lated star ch polyvinyl al cohol coat ing 药物的波谱解析[M].北京: 北京大学医学出版社, 2006. SenturkC,Cakir V,Yor ukoglu K,et al dealpar ti cle: experimental embol izat ion st udy tervent Radiol,2010,33(2) J,WengLH. Bi oresor bable embol izat microspher es: US,20110082427 OL].2011-04-07 [2013-07 -11]. http: www.googl US20110082427. DerdeynCP,Gr aves VB,Salamat MS,et al agen-coated acr yl embolotherapy: vivo charac- ter ist ics AJNRAm Neuroradiol,1997,18 OhtaS,Ni N,SonodaA,et al. Prol onged local persistence cisplatin-l oaded gelati micr ospher es chemoembolic anti canceref 540.[10] Siskin GP,Englander M,Stai nken BF,et al agentsused ibroidembol izat ion AJRAm Roentgenol,2000,175(3) 773.[11] Lewis AL,Adams C,Busby W,et al Comparative vitroevalu- microspher ical embol isati Mater Sci Mater Med,2006,17(12) 1204.[12] Lewis AL,Gonzalez MV,Ll oyd AW,et al DCbead: vitrochar act er izati drug-delivery device transar ter ial chemo- embol izat ion VascInterv Radiol ,2006 ,17 342.[13] Choi HJ,Jeon GS,Ki MD,etal near ter patients large myomas safe effect etrospective compar vest udy 323pat ients VascInter Radiol,2013,24(6) 778.[14] Spies JB,All ison S,Fl ick P,et al Spherical pol yvi nyl al cohol versus tr is-acryl gel ati microspheres near tery embol izat ion leiomyomas: results imited andomizedcompar ati ve st udy VascInterv Radiol,2005,16(11) 1437.[15] Bi lhim T,Pisco JM,Duar te M,et al Polyvi nyl alcohol par ti cl uterine ar tery embolizat prospective randomized st udy initial use cles versus init ial use VascInter 27.[16] Weng L,Rostamzadeh P,Noor yshokry N,et al vivo eval uat ion biodegradable embol ic micr ospheres wi th unableanti cancer drug ActaBiomater,2013,9 6833.PVA-Ms,混悬性较好,可顺利通过导管。 (2013-07-19 收稿)